TCVN9409-3:2014

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9409-3:2014 về Vật liệu chống thấm – Tấm CPE – Phương pháp thử - Phần 3: Xác định tỷ lệ thay đổi khối lượng ở 70o C TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9409-3:2014 VẬT LIỆU CHỐNG THẤM - TẤM CPE - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 3: XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THAY ĐỔI KHỐI LƯỢNG Ở 70 °C Waterproofing material - CPE (chlorinated polyethylene) sheeting - Test methods - Part 3: Test method for volatile loss at 70 °C 1 . Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định phần trăm thay đ ổ i khối lượng ở nhiệt độ 70 °C của tấm CPE dùng làm vật liệu chống thấm. 2 . Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các t à i liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các t à i liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 9408:2014, Vật liệu chống thấm - Tấm CPE- Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 9409-1:2014, Vật liệu chống thấm - Tấm CPE - Phương pháp thử- Phần 1: Xác định độ dày. 3 . Nguyên tắc Xác định sự thay đổi khối lượng của mẫu thử sau khi tiếp xúc trực tiếp với than hoạt tính đã sấy nóng ở 70 °C. 4 . Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử 4.1 . Lấy mẫu và ổn định tấm mẫu thử, viên mẫu thử theo Điều 7 trong TCVN 9408:2014. 4.2 . Lấy ba viên mẫu thử t ừ tấm mẫu. Viên mẫu thử có dạng h ì nh đĩa, đường kính 50 mm, độ dày bằng độ dày danh nghĩa của tấm mẫu. 5 . Vật liệu “than hoạt tính ” Than hoạt t í nh có kích thước hạt từ 1,41 mm đến 3,36 mm (trên sàng 14 mesh, dưới sàng 6 mesh) : Sự khác nhau về chủng loại và chất lượng của than hoạt tính sẽ cho các kết quả khác nhau, do đó phải có sự thỏa thuận giữa các bên liên quan để lựa chọn loại và chất lượng than hoạt tính nh ằ m thu được kết quả phù hợp. Dụng c ụ chứa than hoạt tính phải sạch và kín. Than hoạt tính ch ỉ dùng cho một l ầ n thử nghiệm, nếu sử dụng lại thì nó phải không làm ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm lần sau. Than hoạt tính phải được s à ng trực tiếp qua sàng c ó mắt lưới 1,41 mm (14 mesh) trước khi sử dụng để loại ra các thành phần hạt mịn. 6 . Thiết bị và dụng cụ Cân, có độ chính xác đến 0,0001 g; Tủ s ấ y hoặc bình ổn nhiệt , có khả năng duy trì nhiệt độ trong khoảng (50 ¸ 150) °C với độ ch í nh xác đến ± 1 °C; Bình ch ứ a , h ì nh trụ bằng kim l oại có nắp miệng rộng có lỗ thông hơi, đường kính khoảng 100 mm và dung tích khoảng 0,5 L; 7 . Cách tiến hành Cân từng mẫu thử đã được ổ n định theo 4.1 (m 1 ), sao cho chênh lệch khối lượng của từng mẫu thử riêng rẽ phải n ằ m trong sai số là ± 10 %. Trải phẳng 120 cm 3 than hoạt t í nh l ê n đáy của bình chứa rồi đặt mẫu thử thứ nhất lên tr ê n, ti ế p đó phủ lên 120 cm 3 lớp than hoạt tính lần thứ hai. Sau đó, đặt mẫu thử thứ hai lên trên bề mặt lớp than hoạt tính thứ hai và lại phủ tiếp lên mẫu thử thứ hai 120 cm 3 lớp than hoạt tính thứ ba. Tiến hành tương tự như tr ê n đối với mẫu thử thứ ba rồi phủ lên mẫu thử đó 120 cm 3 than hoạt tính cuối cùng và đậy nắp bình chứa. CHÚ THÍCH : Chỉ những mẫu thử có thành phần giống nhau mới được thử trong cùng một bình, do có thể xuất hiện sự nhiễm chéo giữa các thành phần khác nhau. Đặt bình chứa thẳng đứng trong tủ sấy hoặc trong bình ổn nhiệt. Nếu không có quy định khác thì nhiệt độ trong tủ sấy hoặc bình ổn nhiệt được duy tr ì l à (70 ± 1) °C trong 24 h. Sau 24 h sấy, lấy bình chứa mẫu thử và than hoạt tính ra khỏi tủ sấy hay bình ổn nhiệt rồi để ổn định ở điều kiện theo 4.1 trong 1 h. Lấy mẫu thử ra khỏi bình chứa, làm sạch than hoạt tính khỏi mẫu thử bằng chổi lông, và ổn định lại mẫu thử theo 4.1. Sau thời gian ổn định lại, cân ngay mẫu thử (m 2 ), sao cho chênh lệch khối lượng của từng m ẫ u thử riêng rẽ phải nằm trong sai số là ± 10 %. 8 . Biểu thị kết quả Độ thay đổi khối lượng của tấm CPE ( D m ) tính bằng %, chính xác đến 0,01 %, là giá trị trung bình cộng độ thay đổi khối lượng của ba mẫu thử được tính theo công thức sau: trong đó: m 1 là khối lượng ban đầu của mẫu thử, g; m 2 là khối lượng sau khi s ấ y của mẫu thử, g. 9 . Báo cáo thử nghiệm Theo Điều 7 trong TCVN 9409-1:2014.